486 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



supporte des torsions permanentes presque aussi grandes que l'acier tel 

 quel; le moment de torsion de rupture est du même ordre qu'avec Tacier 

 primitif, alors que le moment élastique maximum pratique s'élève à 

 environ 80, soit au double de sa valeur primitive. 



Essais au choc. — Un barreau d'acier doux rompu préalablement par 

 traction n'est pas du tout fragile au choc et les llèclies qu'il prend sont 

 inférieures à celles du barreau de mêmes dimensions en acier ordinaire. 



Le travail absorbé par un pliage par choc (mesuré au pendule Charpy) 

 est également plus grand pour l'acier rompu par traction. 



Essais au choc sw barreaux entaillés. — Les barreaux rompus par traction 

 sont, sous ce rapport, li'ès inférieurs à l'acier doux recuit; alors qu'on aura 

 par exemple 8'^^'" à 1 1''^^'" de résilience avec un barreau recuit, on n'aura que 

 2,8 à 3 avec un barreau rompu par traction. 



Mais ce sont encore là des valeurs très fortes en comparaison des valeurs 

 qu'on aurait avec du métal dur à rails, du duralumin, etc.; avec la fonte, 

 on aurait un chiflre voisin de zéro. 



Essais (le choc sur barreaux soumis pendant le choc à un effort de traction 

 élevé. — Dans un essai de choc ou de pliage ordinaire, le barreau peut 

 glisser sur ses supports à mesure qu'il prend de la flèche. Un essai intéres- 

 sant consiste à opérer par choc sur des barreaux d'acier doux préalablement 

 rompus par traction , et qui sont serrés par leurs extrémités dans les mordaches 

 d'une machine à traction; ces barreaux étant soumis à un effort de traction 

 de l'ordre de 60 à 80 pour 100 de la charge de rupture, on peut appliquer de 

 grands coups de marteau sans causer de rupture immédiate, mais, au con- 

 traire, en produisant un allongement très important du barreau. On peut 

 ainsi, en opérant à plusieurs reprises, donner à des barreaux rompus par 

 traction, un allongement général de plus de 3o pour 100. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Alliages de nickel conservant leur rigidité dans un 

 domaine étendu de température. Noie (') de M. P. Ciieveivakd, présentée 

 par M. H. Le Chatclier. 



En communiquant à l'Académie les premiers résultats de mes recherches 

 sur la viscosité des métaux aux températures élevées {-) (recherches pour- 

 suivies au laboratoire de la Société Commcntry-Fourchambault et Decaze- 



(') Séiince (lu 11 sepletnbre 1922. 



{■-') l\ Ciii'VKN.vuD, Comptes fcii lt(s, I. 1G!), i()i(), p. 71'^,. 



